28 W. VOIGT, 



Gesammtmittel : « = l,308.10-'^ s, = 3,45o.lO-", sjs = 2,64. 



c = l,09«.10+'^ c, = 0,51o.lO+", c/c, = 2,14. 

 E = 7,79 .10« , T = 2,95 .10*. 



Diese Silberstäbchen sind sämmtlich aus dem gleichen in Frank- 

 furt gegossenen Block geschnitten, 3) und 4) dabei durch Dünnerschlei- 

 fen aus 1) und 2) hergestellt. Das hier in kleineren Stücken gegossene 

 Feinsilber gab wenig übereinstimmende Resultate, die ich deshalb un- 

 terdrücke. 







Wismuth. 







Nr. 1) 



B = 0,595, D 



= 0,0987, 











= 10,24, 



1} = 1,390, 





15,6, s = 



3,09.10-". 





L, = 10,24, 



T, = 0,788, 





14,8, s,= 



8,24. 





9,93, 



0,781, 





15,5, 



8,34. „ 



Nr. 2) 



B = 0,593, D 



= 0,0985; 











= 10,14, 



T, = 1,433, 





15,6, s = 



3,29. „ 





L, = 10,45, 



li) = 0,822, 





15,3, 5^ = 



8,70. „ 



Nr. 3) 



B = 0,595, D 



= 0,0989; 











i,. = 8,12, 



Tf, = 1,253, 





15,5, s = 



3,19. „ 





Ls ^ 8,09, 



T,5 = 0,680, 





15,0, s, = 



7,81. „ 



Gresammtmittel : s = 



= 3,19 .10-", 





8,26 .10-", 



sJs = 2,59. 





c = 



= 0,416.10+'\ 





0,174.10+'\ 



c/c, = 2,39. 





JE -- 



= 3,20 .10" , 



T = 



1,23 .10". 





Diese Werthe haben natürlich wegen des sehr groben krystallini- 

 schen Kornes des benutzten Wismuthes nur geringe Sicherheit, zeigen 

 aber doch jedenfalls die auffällige Kleinheit der elastischen Widerstände, 

 welche bei einem so spröden Materiale wohl unerwartet ist. Uebrigens 

 bemerke ich gelegentlich, dass das, wie oben beschrieben, hergestellte 

 Metall sich bei einiger Vorsicht recht gut behandeln Hess: offenbar ist 

 durch das Schmelzen im luftleeren Kaume und Erstarren unter Drück 

 das Gefüge ein dichteres geworden, als bei der gewöhnlichen Herstel- 

 lungsart. 



Zink. 



Nr. 1) B = 0,600, Z» = 0,1015 ; 



Lfi = 10,26, Tß = 0,736, ö = 16,2, s = 0,950.10"" 

 U = 10,27, Ts = 0,427, & = 15,5, 5^= 2,63 . 



